884 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



hexachloré avec le naphlalène cl le pliénaiithrène a vérifié ces présomptions 

 et m'a fait même entrevoir certains phénomènes assez rarement sii^nalés. 



La fignre i donne l'aspect général du solidiis l'>L(iKHA et du li/jiiit/tis 

 ABCDE. 



Après solidification complète, le solide hétérogène obtenu est formé de 

 cristaux du constituant dominant engloltés dans un enloctitpie dû à la 

 juxtaposition de Fhexachloréthane et du carbure purs. 



Pour les mélanges riches en hexachlorure, \esolidiis présente deux [)oints 

 anguleux de^ transition B et C dont le premier, particulièrement net, ûxe 

 à laS" la température d'équilibre des formes a et ^. 



L'allure des courbes est précisée par le Tableau suivant : 



C-CI«+ naphtiilciie. C^CI«-f- pliéiianllirùne. 



!al)scisse. . . loo pour loo en poids de C'^CI* loo pour loo en poids de C-Cl' 

 ordonnée.. 187° 187° 



abscisse. . . 78 pour 100 en poids de C'CI'^ 82 pour 100 en poids de ("-Cl''' 



B. ^ , . . 



ordonnée. . 1 2.)" 12.)° 



\ aljscisse. . . 61 pour 100 en poids de G-Cl'"' 55 pour 100 en poids de C'-Cl'' 



I ordonnée.. 71°, 6 71°. 6 



i abscisse. . . 52,5 pour 100 en poids de C'CI'' 48 pour 100 en poids de C'-Cl' 



j ordonnée.. 56°, 5 65", fi 



( abscisse. . . o pour 100 en poids de C'-Cl' o pour 100 en poids de C^Gl' 



I ordonnée.. So" 99" 



Une particularité intéressante est offerte par les mélanges riches en hexa- 

 chloré thane. 



A la température de 71°, 6 la variété y, <(ui se forme par refroidissement, a la pro- 

 priété de pou\oir dissoudre un peu de carbure tant que la température reste 

 supérieure à la température euteclique; les cristaux mixtes qui se forment corres- 

 pondent aux divers poijits de la courbe \'G, mise en évidence par un léger refroidis- 

 sement et la durée maxima présentée au point F par l'arrêl à 71". 6. 



L'abscisse du point !•' correspond à 92 pour 100 de C^Cl'' dans les mélanges naplita- 

 léniques et à 87 pour [oo dans les mélanges pliénantliréniques. 



II est dès lors facile de voir que les mélanges contenant au moins cetle 

 teneur en hexachlorure seront entièrement solidifiés à 71", (ï, mais ((u'nn 

 abaissement de température les reliquéliera partiellement lorsque leur 

 point figuratif pénétrera dans la région CDFG du diagramme. 11 y a là un 

 phénomène assez rarement observé, mais dont un exemple bien connu est 

 offert par certains bronzes riches en étain, étudiés par Heycock et Neville, 



